— 15 — 



stato normale corrispondente ai 100° circa. In modo analogo si procedette e 

 con analogo risultato per raggiungere un tale stato corrispondente a circa 190°, 

 come lo mostrano gli ultimi punti; per questo secondo stato dopo un primo 

 elevamento a 240° ne furono necessarii altri sei a temperature comprese tra 

 240° e 190°. Anche per gli altri metalli studiati si era mostrata la mede- 

 sima difficoltà maggiore per le temperature elevate che per le basse. 



« 8. La variazione dell'elasticità consiste anche qui in un aumento, 

 pressoché uguale a quello presentato dall'argento; infatti i valori del modulo 

 per lo stato iniziale e pei ricuocimenti a 100° e 190° seno pel rame 1,000 

 1,019 1.048 mentre per l'argento erano 1,000 1,024, 1,140; non si è pre- 

 sentato nessun ritorno dell'elasticità verso i valori primitivi come per l'ar- 

 gento; ma ciò dipende certamente dal non aver raggiunto te uperature abba- 

 stanza elevate; infatti è noto che il rame, ricotto a temperatura molto ele- 

 vata, ha un modulo minore dell'incrudito (del 5 % circa). 



« Anche le variazioni della resistenza elettrica furono nello stesso senso 

 ma minori, giacché giunsero a 0,011 per 190°, mentre l'argento diede per 

 170° una diminuzione di 0,067. Qui però la tendenza a riprendere valori 

 maggiori si manifesta dopo qualche elevamento a 200° circa ; dopo raggiunto 

 il valore minimo 0.9891 la resistenza torna ad aumentate di 0,0024. 



« Quanto all'andamento generale della curva la perfetta analogia con 

 quello ottenuto per l'argento e per altri metalli conferma una relazione tra 

 l'elasticità e la resistenza indipendente in certo modo dalla natura chimica 

 del corpo; osserviamo anche qui come ad un piccolo ritorno dei valori del 

 modulo tra le esperienze 9 a 8 ne corrisponda uno analogo per la resistenza. 



« Il numero delle oscillazioni N ha un andamento quasi sempre cre- 

 scente, perciò non possiamo verificare se sussista la relazione stabilita per 



